# Stampaggio di materie plastiche

I processi di stampaggio di materie plastiche sono tecnologie di trasformazione che, mediante l'utilizzo di uno stampo, permettono la realizzazione di componenti in materiale polimerico.

## Tipologie di stampaggio

* Stampaggio a iniezione
* Stampaggio a iniezione con reazione (RIM)
* Stampaggio a compressione
* Termoformatura
* Stampaggio per soffiaggio
* Rotostampaggio
* Stampaggio di espansi
* Stampaggio transfer con sinterizzazione

## Caratteristiche dei materiali plastici

A seguire, una tabella indicante i principali parametri d'interesse per lo stampaggio dei materiali plastici a maggior diffusione.
| Sigla | Denominazione chimica | Famiglia | Nome commerciale | Peso specifico a 23 °C (kg/dm3) | Peso specifico alla temp. di stampaggio (kg/dm3) | Struttura molecolare | Igroscopico | Deumidificazione | Deumidificazione | Temperatura di stampaggio (°C) | Temperatura dello stampo (°C) | Ritiro (%) | Produttori |
| ABS | Acrilonitrile butadiene stirene | Stirenica | Novodur, Terluran, Lustran | 1,06 | 0,97 | amorfa | sì | 2 ore | 85 °C | 260-280 | 40/75 | 0,4-0,7 | Mitsubishi, Kumho Co. |
| EVA | Etilene vinil acetato | Vinilica | | 0,95 | | 185-190 | sì | 2 ore | 90 °C | | | | |
| HDPE | Polietilene ad alta densità | Poliolefina | | 0,94-0,97 | 0,74 | Semi cristallina | no | 1 ora | 85 °C | 200-260 | 30/70 | 1,5-3,0 | |
| LDPE | Polietilene a bassa densità | Poliolefina | Riblene, Ipethene, Okitene, Hipten, Alcudia | 0,91-0,93 | 0,76 | Semi cristallina | no | 1 ora | 85 °C | 180-240 | 50/70 | 1,5-5,0 | Polimeri Europa, Carmel Olefins, Dioki, Repsol YPF |
| PE/LLD | Polietilene lineare a bassa densità | Poliolefina | Flexirene | | | Semi cristallina | no | | | | | | Polimeri Europa |
| PLA | Acido polilattico | Poliestere | | 1,24 | 1,12 | Semi cristallino | | | | 165-205 | 25/30 | | Color Polymer |
| PMMA | Polimetilmetacrilato | Acrilica | Plexiglas, perspex, Lucite, Oroglas, Vitroflex, Limacryl e Resartglass Altuglas | 1,18 | 0,94 | Amorfa | sì | 3 ore | 80 °C | 220-260 | 20/25 | 0,1-0,8 | Plexiglas |
| POM | Poliossimetilene copolimero | Acetalica | Jupital, Hostaform, Latan | 1,42 | 1,15 | Semi cristallina | sì | 2 ore | 90 °C | 200-220 | 40/80 | 1,9-2,3 | Mitsubishi |
| POM | Poliossimetilene omopolimero | Acetalica | Jupital, Delrin, Hostaform, | | | Semi cristallina | no | 1 ora | 90 °C | 200-220 | 40/80 | 1,9-2,3 | |
| PP | Polipropilene, Omopolimero, Copolimero, Random | Poliolefina | Moplen, Capilene, Axtroplen | 0,9 | 0,7 | Semi cristallina | no | 1 ora | 80 °C | 230-250 | 20/50 | 0,84-2,5 | Basell, Carmel Olefins, Arcoplex Trading |
| PS | Polistirolo cristallo, Polistirolo antiurto | Stirenica | Edistir, Styron | 1,05 | 0,945 | Amorfa | no | 1 ora | 80 °C | 200-260 | 20/40 | 0,3-0,6 | Polimeri Europa |
| PVC flessibile | Polivinilcloruro | Vinilica | | 1,38 | 1,02 | Amorfa | no | 1 ora | 70 °C | 150-200 | 20/50 | 0,5 | |
| PVC rigido | Polivinilcloruro | Vinilica | | 1,38 | 1,12 | Amorfa | no | 1 ora | 70 °C | 160-270 | 30/50 | 0,5 | |
| SAN | Stirene Acrilonitrile | Stirenica | Kostil | 1,08 | 1,00 | Amorfa | sì | 2 ore | 80 °C | 190-270 | 40/60 | 0,5-0,7 | Polimeri Europa |
| SBC | Stirene-Butadiene Copolimero | Stirenica | Styrolux | | 0,88 | | sì | 1 ora | 80 °C | | 20/30 | | BASF |
| PC | Policarbonato | Poliestere | Makrolon, Xantar, Lexan, Apec | 1,20 | 0,97 | Amorfa | sì | 2 ore | 120 °C | 280-320 | 80/110 | 0,5 - 0,8 | |
| PA6 | Poliammide 6 | Poliammide | Nylon 6 | 1,14 | 1,8 | Semi cristallina | sì | 4 ore | 80 °C | 220-250 | 70/120 | 0,5 - 2,2 | EMS- Grivory |
| PA6,6 | Poliammide 6,6 | Poliammide | Nylon 6,6 | 1,15 | 1,8 | Semi cristallina | sì | 4 ore | 80 °C | 280-300 | 70/120 | 0,5 - 2,5 | EMS- Grivory |
| PET | Polietilene tereftalato | Poliestere | Arnite A, Omnialite | 1,4 | 1,2 | Semi cristallina | sì | 3 ore | 130 °C | 260-290 | 140 | 1,2-2,0 | |
| PBT | Polibutilentereftalato | Poliestere | | 1,3 | | Semi cristallina | sì | 3 ore | 130 °C | 240-260 | 60-80 | 1,5-2,5 | |
| PTFE | Politetrafluoroetilene | Vinilica | Teflon, Fluon, Algoflon, Hostaflon | 2,2 | | | | | | 320-360 | 200-230 | 3,5-6,0 | |